310 F. Cornu, Ueber die mineralogische Zusammensetzung etc. 
Analysen des Naturproduktes beträchtliche Mengen von Eisenoxydul 
— nach Rosenbüsch (1. c.) bis 8,6 °/o — enthalten kann. Es 
fehlt somit jeglicher Anhaltspunkt zur Berechnung. 
Für den die Periklaskörner zusammenhaltenden Glaskitt ergibt 
sich bei Zugrundelegung der Analyse II und bei Vernachlässigung 
des Eisengehaltes, dem die Braunfärbung des Glases zuzuschreiben 
ist, folgende Zusammensetzung in abgerundeten Zahlen: 
Si 0 2 . . . . 
. . . 58°; o 
CaO . . . . 
... 29 
A1 2 0 3 . . . 
... 13 
100 °/o 
An der mineralogischen Zusammensetzung der Magnesitziegel 
beteiligen sich rund 94°/o Periklas und Magnesioferrit und 6 °/o 
Glaskitt. 
Zum Schlüsse möchte ich noch erwähnen , daß der mit dem 
Sintermagnesit verbundene gebrannte Quarz, der auf mechanischem 
Wege vor der Verwendung des Sintermagnesits zur Ziegelbereitung 
entfernt wird , während des Brennens eine partielle Umwandlung 
in Tri dy mit erfahren hat. Im Schliffe erweist er sich aus zahl- 
losen übereinandergelagerten Tridymitindividuen von sehr niederer 
Lichtbrechung bestehend , die zum Teil Blättchenform , teils auch 
die charakteristischen hexagonalen Umrisse erkennen lassen. Die 
in Tridymit teilweise umgewandelten Quarzbrocken besitzen bei 
milchweißer Farbe eine lockere , krümelige Beschaffenheit. Das 
Pulver ist durch Kalilauge oder Sodalösung stark angreifbar. Das- 
spezifische Gewicht beträgt 2,518 (pyknometrisch ermittelt), ist 
also beträchtlich niedriger als das des unveränderten Quarzes. 
Tridymit ist unter ähnlichen Verhältnissen bereits öfters zur 
Beobachtung gelangt 1 . 
1 Vergl. die Literaturangaben bei C. Hintze : Handbuch der Minera- 
logie, I., p. 1459 — 1460. 
